ET DE PHYSIQUE. 4^9 



l'être et qu'il ne le seroit, si le raffinage dont il provient 

 avoit été conduit avec soin. 



Dans l'opération du raffinage on obtient communé- 

 ment, pour cent de plomb d'œuvre , y 4 de litliarge et 

 abstrich, et 33 de fond de coupelle ; les premiers rendent 

 quatre-vingt-six en plomb pour cent, et le dernier en- 

 viron cinquante. En prenant pour base ces données, 

 qui sont communes à beaucoup d'opérations, on trouve 

 que , dans le raffinage , environ le cinquième du plomb 

 se sublime, va en l'air, et est pour toujours perdu. 

 Dire qu'une si grande quantité de plomb puisse être 

 emportée par l'air, paroîtra assurément un paradoxe à 

 ceux qui n'ont pas eu occasion de suivre de pareilles 

 opérations ; cependant le fait n'en est pas moins avéré , 

 et je suis bien assuré qu'il ne sera contesté par aucun 

 métallurgiste qui ait observé, réfléchi et calculé. Ce 

 plomb s'envole sous forme d'une fumée en oxide d'un 

 jaune pâle, dont quelque peu s'attache autour des ou- 

 vertures du fourneau et aux issues froides. Le rnyria- 

 gramme de cet oxide rend à l'essai 8.1 kilogramme de 

 plomb, lequel contient 6 à 12 grammes d'argent et plus 

 par înyriagramme , selon qu'il provient d'un oxide qui 

 s'est sublimé au commencement du raffinage ou vers la 

 fin , lorsque l'argent étoit déjà bien concentré dans le 

 plomb d'oeuvre. Il est inutile d'observer que cet argent 

 est perdu comme le plomb avec lequel il se sublime. 



On seroit dans l'erreur en croyant que c'est à la fon- 

 derie d'Allemont seule qu'on éprouve des pertes en 

 plomb et argent : par-tout où l'on traite des minerais 



